eei.iBi.osi 



G-. CASTELFRANCO 



NUOVI PROCESSI 



LA PREPARAZIONE INDUSTRIALE DEI SALI DI PIOUBO E DI ZINCO 



I. Il punto di partenza dei processi che qui descriviamo è un 

 fatto notevole da noi osservato recentemente, che contiamo di de- 

 scrivere ampiamente fra breve su altra nota; e precisamente la 

 proprietà del piombo metallico di trasformarsi spontaneamente in 

 carbonato, in contatto coll'aria, quando esso sia allo stato di estrema 

 suddivisione. 



Il piombo metallico per questo uso si prepara in una vasca 

 rettangolare, tutta di piombo, che presenta sui lati più lunghi delle 

 scanalature verticali, situate ad una distanza conveniente (che è 

 dì 15 cm. se la vasca è di circa 2 metri di larghezza, e si riduce 

 per es. a 3 cm. se la vasca non supera i 35 cm. ). In queste scana- 

 lature si introducono lastre di zinco, avendo cura che questo sia 

 della massima purezza possibile (1), e specialmente che la loro 

 superficie sia ben ripulita. Ciò fatto, si riempie la vasca con una 

 soluzione concentrata di acetato di piombo, e vi si lascia, finché 

 il liquido, spillato da un rubinetto che rasenti il fondo, non pro- 

 duca più alcun intorbidamento giallo, se trattato col bicromato 

 potassico (2). 



(1) Dalla purezza dello zinco dipende la purezza dei sali di piombo 

 che si ricaveranno. 



(2) Badisi ad adoperare bicromato potassico di reazione acida, onde 

 evitare che, per traccie di cromato si abbia un precipitato di cromato fli 

 zinco (il comune giallo limone); perchè ciò potrebbe far credere che il 

 liquido contenesse ancora acetato di piombo, quando invece questo fosse 

 già del tutto trasformato. 



